. ws EN N Aa u 
178 Bestimmung des Schwefelgehalts im Ro 
Kali alle organische Substanz durch Glühen zu merstören. 
(Journ. f. pr. Oh. 1869. I. Bd. S. 383 — 384.). en 
BEE: 
Bestimmung des Schwefelgehalts im Roheisen 
nach W. Gintl. 
Die bisher zur Bestimmung des Schwefels im Roheisen 
angewandten Methoden beruhen wesentlich auf zwei Princi- 
pien. Entweder wird der vorhandene Schwefel mit dem 
Roheisen zugleich oxydirt und die gebildete Schwefelsäure 
im Barytsalz gewogen, oder er wird zunächst in Schwefel- 
wasserstoff übergeführt, dieser mit einem geeigneten Metall- 
salze umgesetzt, das gebildete Schwefelmetall direct gewogen, 
oder diess erst wieder oxydirt, ein passendes schwefelsaures 
Salz dargestellt und hieraus der ursprüngliche Schwefelgehalt 
berechnet. Die ersteren sind ziemlich unzuverlässig und 
kaum anzuempfehlen, während letztere unter Beachtung der 
erforderlichen Sicherheitsmaassregeln völlig genaue Resultate 
erreichen lassen. Dagegen sind eben diese letzteren Metho- 
den ziemlich mühevoll und zeitraubend. Völliger Sicherheit 
halber ist man ausserdem immer genöthigt, den in Salzsäure 
unlöslichen Rückstand mit salpetersaurem und kohlensaurem 
Natron zu schmelzen, und die so erhaltene Masse weiter auf 
Schwefelsäure zu prüfen und diese nöthigenfalls zu bestimmen. 
Die Fehlerquellen werden durch diess complieirte Verfahren 
eben nicht vermindert. 
Ein einfacheres Verfahren zur Bestimmung des Schwe- 
felgehaltes im Roheisen, vom Verf. aufgefunden und als recht 
brauchbar mitgetheilt, ist das folgende: | 
Man übergiesst eine abgewogene, nicht zu geringe Menge 
des zu prüfenden mässig fein vertheilten Roheisens in einem 
geräumigen Glaskolben mit etwa der 20fachen Menge einer 
mässig concentrirten, vom Säureüberschuss möglichst befrei- 
ten Eisenchloridlösung, und digerirt, unter geneigter Stellung 
des Kolbens, 8— 10 Stunden bei 23— 30°C. 
Unter schwacher Gasentwicklung und Bildung von Eisen- 
chlorür erfolgt in angegebener Zeit Lösung der Hauptmenge 
des Eisens, und es hinterbleibt eine lockere, schwarze Masse, 
welche neben geringen Mengen noch ungelösten freien Eisens, 
sämmtlichen Graphitkohlenstoff, Schwefel, Phosphor, sowie fast 
den gesammten Silieiumgehalt des Roheisens einschliesst. 
Wird nunmehr dieser, nicht weiter lösliche Theil auf einem 
